vr 
— 363 — 
zu chemischen Zwecken einem rascheren und stärkeren Feuer aussetzen zu können, wo- 
durch die Operationen bedeutend abgekürzt werden. Diese Gefäfse waren zuerst auf der 
grofsen Industrie-Ausstellung zu Paris im Jahre 1844 ausgelegt, das Verfahren aber als Geheim- 
nifs bewahrt. Dem Berichtenden ist es nach einigen Versuchen gelungen, diese verkupferten 
Gefälse in gleicher Schönheit und Stärke, wie jene auf der pariser Ausstellung, darzustellen , 
und ist dies Verfahren bereits in Dinglers polytechnischem Journale (Bd. 103, Seite 361) be- 
schrieben worden. Der Zweck der gegenwärtigen Vorzeigung dieser Apparale ist kein anderer, 
als durch eigene Anschauung, der man immer mehr traut wie der besten und glaubwürdig- 
sten Beschreibung, zur Vervielfältigung dieser nützlichen und wohlfeilen Geläfse beizutragen, 
da sie ungeachtet genauer Beschreibung des Verfahrens noch nicht häufig angefertigt worden, 
ja sogar auf der diesjährigen Gewerbe-Ausstellung zu Brüssel noch einmal als Neuigkeit ausge- 
stellt waren. Das Verfahren besteht im Wesentlichen darin, dafs man erst das Glas oder Por- 
zellangefäfs wit einer dünnen Schichte eines metallischen Leiters überzieht, und dann das 
Kupfer nach bekannten Verfahrungsarten galvanoplaslisch darauf abseizt. Die dünne metallische 
Schicht stellte Referent mit dem gröfsten Erfolge in der Art dar, dafs er die zu verkupfernde 
Stelle mit einer dünnen Schicht Kopalfirnifs überstrich, diesen ein wenig abtrocknen liels, so 
dafs er noch klebrig war, und nun mit einem dieken feinhaarigen Pinsel gemeine nürnberger 
Metallbronze aufstreute und dann glättend verrieb. Es entsteht eine im reflectirten Lichte zu- 
sammenhängend metallisch erscheinende, im durchscheinenden aber sehr durchsichtige dünne 
und lockere Metallschicht, welche nach vollständigem Austrocknen des Firnisses zum Absetzen 
des Kupfers dient. 
Man taucht das Glasgefäfs mit Wasser gefüllt, in eine koncentrirte Lösung von Kupfer- 
vitriol unter, und setzt seinen Ueberzug mit der Spitze eines kupfernen Drahtes in Ver- 
bindung, der an eine Zinkstange geht, welche in eine mit verdünnter Schwefelsäure gefüllte 
Thonzelle gesenkt ist. Im ersten Augenblick ist die Wirkung sehr gering, wenngleich durch- 
aus nicht die ganze Bronzeschichte als Leiter angesehen werden kann, sondern nur die we- 
nigen Metallflitterchen, welche die Spitze des Drahtes berühren. Im Verhältnifs aber als sich 
Kupfer absetzt, werden die einzelnen Bronzeflitterchen mit einander metalliseh verklebt, 
und wirken: nun wie eine zusammenhängende Oberfläche. Der Kupferüberzug breitet sich wie 
Eisblumen an Fensterscheiben weiter aus, und indem man die Drahtspitze von Zeit zu Zeit 
weiter bis an den Rand auf dem verkupferten Theile fortrückt, gelingt es die ganze Fläche zu 
überziehen. Die nun bronzirten Stellen sind sehr: leicht von der berührenden Drahtspitze verletz- 
bar. Verletzte Stellen wachsen nur zu, wenn sie sehr klein sind.. Es bleibt aber immer eine 
Narbe. Besser ist es, sie mit einem kleinen Pinsel zu firnissiren und zu bronziren, und dann 
nach dem Trocknen dem Zinkeylinder möglichst nahe zu bringen. Ueberhaupt ist es nothwen- 
die, das Gefäls in seiner Lage zum Zinke öfter zu drehen, und der Reihe nach alle Seiten 
darzubieten, und den Ueberzug an allen Stellen gleich dick oder absichtlich am Boden am 
dicksten zu machen. Zweckmäfsig giebt man dem Ueberzuge eine Dicke von °/, bis 1 Millimeter. 
Ein verkupfertes Gefäfs der Art verträgt eine sehr starke und rasche Hitze. Destillationen von 
Säuren und andern Stoffen gehen auf freiem Feuer sehr rasch von Statten. Auch vertragen sie 
